CAOLINO DI BETTOLE 
185 
co del minerale in più di quanto ho sopra indicato. Tutt’al più potrei ag- 
giungere che qualche scaglietta sembra presentare contorno rettango- 
lare od esagonale; al quale proposito osservo che il Lacroìx 1 riporta nella 
sua « Minéralogie de la France et de ses Colonies » una figura (a proposito 
di caolino sotto forte ingrandimento) che ricorda abbastanza quello 
che si osserva al microscopio in qualche punto del caolino di Bettole. 
* 
* * 
Riguardo al comportamento chimico, il minerale dà ben visibile, ma dif- 
ficile a manifestarsi, la reazione dell’ allumina con il nitrato di cobalto; 
è parzialmente decomposto dall’acido solforico a caldo e analogamente 
attaccato (in proporzione però minore) dal cloridrico concentrato a caldo. 
Quattro analisi del caolino di Bettole, di cui le tre prime si riferiscono 
al materiale della cava superiore 2 , la quarta a quello della cava inferiore, 
hanno dato le percentuali seguenti, da cui risulta bene la costanza della 
composizione nei 
differenti affioramenti. 
1 
2 
3 
4 
Si0 2 
45,12 
45,42 
46,70 
45,44 
A1 2 0 3 
38,57 
38,68 
37,60 
38,42 
Fe 2 0 3 
0,21 
0,14 
0,45 
0,25 
CaO 
0,32 
0,29 
0,10 
0,22 
MgO 
— 
— 
0,40 
0,14 
Alcali 
tr. 
tr. 
tr. 
tr. 
h 2 0 
15,05 
14,96 
14,26 
14,87 
99,27 
99,49 
99,51 
99,34 
Calcolando i rapporti molecolari, si ottegono i valori seguenti, avver- 
tendo che nel calcolo furono trascurate le piccole percentuali di CaO e 
MgO, che ho motivo di ritenere, almeno in parte, derivate da infiltrazioni 
di carbonati provenienti dalla massa calcarea sovrastante nel Monte 
Fenera alla formazione porfirica, ciò perchè nel trattamento del minerale, 
ridotto in polvere, con HC1 si ha quasi in ogni caso fugace effervescenza. 
1 A. Lacroix. Minéralogie de la France et de ses colonies. Tome Premier. 
Paris, Bandrv, 1893. 
2 Delle analisi le due prime furono eseguite nel laboratorio chimico della 
Società An. Materiali Refrattari \ le due ultime da me. 
